[ 21 ] 
Zur Kritik des Leucitsystems. 
247 
über die „polysymmetrische“ Entwicklung hinausgehender specifischer 
Unterschied beider Leucitvorkommnisse nicht existirt. 
Bemerkenswerth ist es übrigens, dass die eingewachsenen Krystalle 
der Laven, trotz der gleichen polysynthetischen Ausbildung, keine Spur 
jener an den aufgewachsenen Leuciten scharf markirten Zwillings- 
streifung erkennen lassen, so dass hier ein vollkommener äusserer Aus- 
gleich der Winkelanomalien, unterstützt durch den langsameren Bildungs- 
process, stattgefunden zu haben scheint. Bei dem Bemühen, auf den 
Flächen der eingewachsenen Leucite Spuren etwaiger Zwillingsstreifen 
zu entdecken, wurde ich auf jene mehret wähnten Krystalle aufmerksam, 
welche bei der Eruption am 22. März 1845 vom Vesuv ausgeworfen 
wurden. Dieselben sind rundum ausgebildet, bis 20 Mm. gross und 
von modellähnlicher Form. Fig. IX, Taf. IX gibt ein Bild eines solchen 
Krystalls; die Flächen sind mattglänzend und zeigen sehr scharf hervor- 
tretende , breite, hellere Bänder, welche anscheinend oktaedrischen 
Lamellen entsprechen. Besonders auffallend ist die ausserordentliche 
.Regelmässigkeit dieser Streifen , die in den Kanten des Krystalls auf’s 
Genaueste correspondiren und auch in den Ecken stets vollzählig zusam- 
menstossen. Die Streifung selbst markirt sich bei näherer Betrachtung 
mit der Loupe durch einspringende Winkel, welche gewissermassen 
durch oscillatorischeCombination der Ikositetraederfläche mit der Oktaeder- 
fläche gebildet werden. Wenngleich diese Erscheinung unzweifelhafte 
Spuren einer Erosion trägt und zum Theil erst durch die Wirkung der 
letzteren entstanden sein dürfte, so wird sie doch nichtsdestoweniger 
einen weiteren Anhalt für das Studium der Cohäsionsverhältnisse dieses 
Minerals gewähren. Einmal hierauf aufmerksam geworden, findet man 
eine Andeutung dieser oktaedrischen Streifung, durch scharfe Sprünge 
markirt, an vielen der grösseren Lavaleucite wieder Mehrere Schliffe 
solcher Krystalle wurden im polarisirten Licht untersucht; sie zeigten 
jedoch die völlig normale dodekaedrische Aggregation, so dass die oben 
erwähnte Erscheinung in keinerlei Beziehung zu der polysynthetischen 
Natur und dem optischen Charakter der Leucite zu stehen scheint 
Da selbst in schnell erkalteter Lava sich noch ansehnliche Leucite 
ausscheiden, so war es von Interesse, zu versuchen, ob nicht durch 
Umschmelzen wiederum derartige Krystalle zu erhalten seien. Gelang 
dieses, so blieb die Möglichkeit, dass solche unter immerhin etwas ver- 
änderten Bedingungen entstandene Leucite diese oder jene Erscheinung 
der natürlichen Krystalle, vielleicht in etwas prägnanterer Weise, zum 
Ausdruck bringen würden. Es wurde hierzu eine Leucitlava gewählt, 
welche durch zahlreiche, schön gebildete Augitkrystalle ausgezeichnet 
war, und die Schmelzung in einem kleinen Graphittiegel mittelst eines 
F letsch er’ sehen Gasofens bewerkstelligt. Bei einstündiger Feuerung 
kam die Lava in vollständigen Fluss und nach dem Erkalten zeigte die 
Oberfläche eine stark blasige Beschaffenheit, während sich im unteren 
Theil des Tiegels in einer glasigen, homogenen Grundmasse eine grössere 
Anzahl sehr schön gebildeter Leucitkrystalle bis zu 2'5 Mm. Grösse 
in scharfen Ikositetraedern ausgeschieden hatten. Die optische Unter- 
suchung zeigte eine sehr fein differenzirte polysynthetische Structur nach 
